409 



In den genannten Aufsätzen theilen die Autoren die Kesultate einer 

 Reihe von Versuchen mit, welche zum Zweck der künstlichen Darstellung 

 der wichtigsten gesteinsbildenden Mineralien unter Verhältnissen ausgeführt 

 wurden, die von denen der Entstehung jungeruptiyer Gesteine möglichst 

 wenig abwichen. In der richtigen Erkenntniss von der hervorragenden Bedeu- 

 tung der Feldspathe für die Massengesteine wandten sie sich zunächst 

 der Gruppe dieser Mineralien zu und begannen ihre Versuchsreihe mit 

 dem Oligoklas, als dem leichtest schmelzbaren. Natürliches Feldspath- 

 pulver oder aber ein künstliches Gemenge der chemischen Bestandteile 

 derselben (und zwar Kieselsäure und Thonerde in der Form getrockneter 

 chemischer Niederschläge, geschmolzenes Alkalicarbonat, geglühter kohlen- 

 saurer Kalk) wurden in einem Platintiegel im ScHLOEsiNG'schen Ofen zu- 

 sammengeschmolzen. Sobald die Masse im homogenen Schmelzfluss war, 

 wurde der Tiegel über eine Glasbläserlampe gebracht und 48 Stunden lang 

 einer dem Schmelzfluss möglichst nahe kommenden Temperatur ausgesetzt. 

 Nachher Hess man ohne weitere Vorsichtsmaassregeln erkalten. Im ge- 

 schmolzenen Zustande nahm die Masse etwa den vierten Theil eines Pla- 

 tintiegels von 10 Gramm ein ; über der Glasbläserlampe blähte sie sich 

 auf und bildete einen blasigen Kuchen von porcellanartigem Aussehen. 



Die Autoren erhielten den Oligoklas in kleinen Mikrolithen, die stark 

 nach der Kante oP (001) : ocPoc (010) ausgezogen waren (0,4 mm. auf 

 0,03 mm.) und bei denen eine Elasticitätsaxe dieser Kante parallel ging, 

 was ja nach Des Cloizeaux's Angaben für Oligoklas charakteristisch ist. 

 Die meisten dieser Oligoklas-Mikrolithe waren Zwillinge nach dem Albit- 

 gesetze . doch fanden sich auch solche nach dem Bavenoer und seltener 

 nach dem Carlsbader Gesetze. Auch nach ocPöo (010) tafelförmige Kry- 

 stalle mit lang ausgezogener Kante ooPoo (010) : ooPöö (100) hatten 

 sich gebildet. Dieselben zeigten ebenfalls Zwillingsstreifen parallel der 

 Kante oP (001) : ooPoo (010). 



Die Krystalle sind vollkommener und grösser in den unteren Theilen 

 des Kuchens ausgebildet; nahe der Oberfläche desselben sind sie sehr stark 

 nadeiförmig nach der Brachyaxe und gruppiren sich zu sphärolithischen 

 Aggregaten, welche ganz ähnlich den sphärolithischen Aggregaten des 

 Oligoklas an den Salbändern gewisser Eruptivgesteine sind (Variolite der 

 Durance, Minetten aus dem Morvan). 



Der künstliche Lab r ad or zeigt noch schönere Krystalle als der Oligo- 

 klas ; sie sind stets in der Richtung der Brachyaxe verlängert und bilden 

 aus oft mehr denn 20 Lamellen zusammengesetzte Viellinge nach dem 

 Albitgesetze. Die Auslöschungsschiefen der Schnitte aus der Zone oP (001) 

 : ooPoo (010) schwanken zwischen 0° und 30°, gegen die Kante der beiden 

 genannten Flächen gemessen. An der Oberfläche des Kuchens gruppiren 

 sich auch die Labradorlamellen zu Sphärolithen, die aber weniger fasrig 

 sind, als diejenigen des Oligoklas. Natürliche Analoga solcher Labradorit- 

 Spbärolithe finden sich in einem Amphibol-Andesite von Akrotiri-Santorin. 



Die künstlichen Alb it krystalle waren kleiner und weniger zahlreich 

 aber deutlich nach ihren Eigenschaften zu bestimmen. 



